Die Ermittlung der Brechungsexponenten etc. 
105 
werden kann als auf dem ersten Objektträger. Eine solche lallt 
sich auch mit aus dein Schliff herausgelösten Grundmassepartien 
ohne Schwierigkeit ausführen. Für die Anwendung der genannten 
Methode eignen sich gerade die Feldspate in besonderer Weise, da 
deren ausgezeichnete Spaltbarkeit die erwünschten scharfen Ränder 
gewährleistet. 
Die Beobachtungen wurden an Anorthoklas eines Kenyits vom 
Plateau zwischen Magoye und Muakaleli vorgenommen und an 
mehreren, sowohl d als auch _L b und JLc orientierten Schnitten aus- 
geführt. Das Ergebnis der oft wiederholten Messungen sind die Werte: 
« = 1,5243, ß = 1.5290, y = 1,5301. 
Aus diesen Werten folgt aber ohne Zweifel, daß dem Kollolith in 
der Form, wie er zur Herstellung der Dünnschliffe diente, ein 
Brechungsvermögen von 1.5354 nicht zukommt, und daß auch 
die Lichtbrechung des Canadabalsams, der zum Eindecken seiten^ 
der Firma Voigt & Hochgesang benutzt wurde, beträchtlich unter 
den oben mitgeteilteu Werten bleibt. Eine Untersuchung der letzt- 
genannten Dünnschliffe ergab denn auch, daß der Canadabalsam. 
obschon seit ihrer Herstellung ein Zeitraum von über zwei Jahren 
verstrichen war, unter dem Deckgläschen noch von zähflüssiger 
Konsistenz war. Die Tatsache, daß Canadabalsam, der durch ein 
Deckgläscheu gegen die Einwirkung der Luft geschützt ist, seine 
ursprüngliche Konsistenz und Lichtbrechung geraume Zeit bewahrt, 
hat bereits Wülfing an Schliffen des Heidelberger Instituts fest- 
gestellt, die sogar nach 40 Jahren noch klebrige Konsistenz und 
niedrige Lichtbrechung des Canadabalsams unter dem Deckgläschen 
oder unter eiuer Kruste von Balsam zeigten (1. c. p. 16). 
Über das Brechungsvermögen des Kolloliths wurde eine Reihe 
von Untersuchungen augestellt, deren Ergebnisse im folgenden mit- 
geteilt seien. Der benutzte Kollolith wurde von der Firma Voigt 
& Hochgesang, Göttingen, bezogen. 
Versuchsreihe I. Harter ungelöster Kollolith. 
Der Kollolith wurde in der vorgeschriebenen Weise im Siede- 
thermostaten auf 150 — 155° C erwärmt und die flüssige Substanz 
auf die Halbkugel des Totalreflektometers getropft. Die Beob- 
achtungen sind in nachstehender Tabelle wiedergegeben. 
Die Erhitzungstemperatur ist insofern von Bedeutung, als bei 
Temperaturen über 200 " eine Veränderung des Kolloliths und damit 
seiner physikalischen Eigenschaften eintritt. Abkühlung und Hart- 
werden des Kolloliths erfolgen sehr rasch. Der endgültige Wert 
des Brechungsexponenten für die jeweils bestehende (Ablesungs-l 
Temperatur ist bereits nach 20 Minuten etwa erreicht. Er besitzt 
eine bemerkenswerte Konstanz bei den Kollolithproben aus ver- 
schiedenen Tuben. Wiederholtes Schmelzen beeinträchtigt die Eigen- 
'diaften des Kolloliths, insbesondere sein Brechungsvermögen, nicht. 
